— 79 ^ 



Versuch 7. Etwa 5 grm. dieses schwefligsauren 

 Strontians wurden in einem dünnwandigen kleinen Por- 

 zellantiegel ^2 Stunde lang über einer guten Lampe ge- 

 glüht. Die erkaltete Masse zeigte sich zu festen kleinen 

 Stücken zusammengesintert und leuchtete nicht sehr 

 gut gelblich. 



Versuch 8. 6 grm. wurden in einem gleichen Tie- 

 gel geglüht, und zwar 15 Minuten über einer guten 

 Lampe, dann 5 Minuten über dem Gebläse. 



Masse geschmolzen, leuchtet etwas besser als die 

 vorige Nummer gelblich-grünlich. 



Versuch 9. Etwa 6 grm. wurden in einem Platin- 

 tiegel eine halbe Stunde lang über einer guten Lampe 

 geglüht. Die Masse erschien weiss, bröcklich zusammen- 

 geschmolzen und leuchtete schön hell mit einer höchst 

 eigenthümlichen Färbung, welche ich für Hellgelb mit 

 einem Stich ins Grünliche und Bläuliche erklären 

 möchte. 



Versuch 10. Die gleiche Menge wie im vorher- 

 gehenden Versuch wurde in einem Platintiegel 15 Minuten 

 über einer guten Lampe und 5 Minuten über dem Ge- 

 bläse geglüht. Die Masse erschien weiss , vollkommen 

 geschmolzen und leuchtete ähnlich wie im vorigen Ver- 

 such, nur trat der Stich ins Grünliche und Bläu- 

 liche entschiedener hervor. Die Lichtstärke dagegen 

 war eher geringer als grösser. 



Ich empfehle die Darstellung von Leuchtsteinen aus 

 schwefligsaurem Strontian, weil sie bei Befolgung der 

 beschriebenen Methode sehr sichere Resultate liefert. 

 Die besten Leuchtsteine werden erhalten, in- 

 dem man das Glühen so leitet, wie es in Ver- 

 such 9 beschrieben wurde. Für den Platintiegel 

 ist hiebei nicht die geringste Besorgniss zu hegen, da 



